— I50 — 



cíente para que no queden partes vivas. Deberá harnearse antes de 

 su empleo. La proporcióii de la mezcla deberá ser de un volu- 

 men de cal por 3 de arena lavada, debiendo la mezcla ser perfec- 

 tamente batida con poca agua. 



Art. 34. Mésela hidráulica. — La mezcla hidráulica se compon- 

 drá de dos volúmenes de cimento por 5 de arena lavada (trabajos 

 de desagües de Varsovia) ; pero en los estucos la proporción será 

 de I de cimento por 2 de arena lavada y arneada. 



Art. 35. Mamposterla. — La piedra debe bañarse en la mezcla y 

 comprimirse fuertemente. — Los morrillos de simple y doble bolón, 

 ocupan en mamposteria llena, los seis décimos del volumen total, y 

 a mezcla los cuatro décimos. La mezcla debe ser hidráulica. 



Art. 3Ó. Hormigón y eonereto. — Los guijarros rodados y la 

 piedra chancada, deberán lavarse, y su tamaño no debe exceder de 

 m. 0.05, ó mejor dicho, deben pasar por una criba de m. 0.05 de 

 claro. La proporción deberá ser de 2 de mezcla hidráuhca por 5 

 de guijarros ó de piedra chancada. La compresión debe hacerse 

 por capas de m. o. 10 y debe ser esmerada. 



Con el ladrillo chancado y fuera de agua, puede usarse la mezcla 

 ordinaria en la confección del concreto, pero sólo en casos previs- 

 tos ó con la aquiescencia de la Dirección de los trabajos. 



Art. 37. Alhañileria. — El ladrillo debe colocarse saturado de 

 agua, y la mezcla que lo baña debe ser lo más seca posible, pero 

 no tanto que apretada en la mano deje de formar pan. El grueso 

 de mezcla será de m. o.oi. 



Se usará con el ladrillo, mezcla hidráulica en los colectores, y 

 mezcla ordinaria en los demás casos, siempre que la construcción 

 no esté sumergida en agua, en cuyo caso deberá usarse mamposte- 

 ria hidráulica ó concreto hidráulico. 



Art. 38. Estuco. — Es absolutamente prohibido extender el estu- 

 co sin haber limpiado previamente las junturas. Hecho esto, se lan- 

 zará con fuerza la mezcla hasta formar una delgada capa que cubra 

 ala manera de enrocado la superficie por estucar. Luego, después, 

 se extenderá u.na capa reglándola convenientemente, repasándola 

 al flatacho y por fin afinándola. 



Se le dará un espesor de i y medio centímetro y se evitará cui- 

 dadosamente que reciba los rayos del sol mientras dure la traba, la 

 cual se tratará de retardar manteniendo húmeda la superficie. El 

 estuco interior se extenderá hasta el arranque de las bóvedas. 

 Art. 39. Chapa. — Toda bóveda deberá ser cubierta con una 



